Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 22

С Т Р .  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
2. Принцип
Полиамидното влакно се разтваря от известна
суха маса на сместа с помощта на мравчена кисе-
лина. Остатъкът се събира, измива, суши и претег-
ля. Неговата маса, коригирана при необходимост,
се представя като процент от сухата маса на смес-
та. Процентът на сухия полиамид или найлон се
намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати—конична колба най-малко от
200 ml със стъклена запушалка
3.2. Реактиви:
3.2.1. Мравчена киселина (80 % m/m, относител-
на плътност при 20 °C: 1,186). Разтварят се 880 ml
от 90 % m/m мравчена киселина (относителна
плътност при 20 °C: 1,204) с вода до 1 l; допустимо
е и разтваряне на 780 ml от 98—100 % m/m мравче-
на киселина (относителна плътност при 20 °C:
1,220) с вода до 1 l.
Концентрацията на мравчената киселина може
да варира от 77 до 83 на сто.
3.2.2. Амоняк, слаб разтвор: разтварят се 80 ml
концентриран амонячен разтвор (относителна
плътност при 20 °C: 0,880) с вода до 1 l.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба с
капацитет най-малко 200 ml, се добавя по 100 ml
мравчена киселина на грам от образеца. Поставя
се запушалката и колбата се разклаща, за да се
напои образецът. Колбата се оставя за 15 минути
при стайна температура, като от време на време се
разклаща. Съдържанието на колбата се филтрира
през претеглен филтриращ тигел и в него се пре-
хвърлят всички остатъчни влакна, като се измива
колбата с малко от мравчената киселина. Тигелът
се отцежда с изсмукване и остатъкът се измива
във филтъра последователно с мравчена кисели-
на, гореща вода, слаб амонячен разтвор и най-на-
края със студена вода, като тигелът се отцежда с
изсмукване след всяко измиване. Не трябва да се
прилага изсмукване, докато всяка от измиващите
течности не се е оттекла под действието на грави-
тацията. Накрая тигелът се отцежда с изсмукване,
изсушава се заедно с остатъка. Тигелът и остатъ-
кът се изсушават, охлаждат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 5
Ацетат и триацетат
(Метод с бензилов алкохол)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) ацетат (19)
с
б) триацетат (24).
2. Принцип
Ацетатното влакно се разтваря от известна суха
маса на сместа с бензилов алкохол при 52 ± 2 °C.
Остатъкът се събира, измива, суши се и се пре-
тегля. Неговата маса се представя като процент от
сухата маса на сместа. Процентът на сухия ацетат
се намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Конична колба най-малко от 200 ml със
стъклена запушалка;
3.1.2. Механично устройство за разклащане;
3.1.3. Термостат или друг уред за поддържане
на колбата при температура 52 ± 2 °C.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Бензилов алкохол
3.2.2. Етанол.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба, се
добавят по 100 ml бензилов алкохол на грам от
образеца. Поставя се запушалката, колбата се за-
крепва към устройството за разклащане така, че
да е потопена във водната баня при 52 ± 2 °C, и се
разклаща в продължение на 20 минути при тази
температура. (Вместо с механично устройство за
разклащане колбата може да се разклати енер-
гично с ръка.)
Течността се прелива през претегления филт-
риращ тигел. В колбата се добавя допълнително
количество бензилов алкохол и отново се разкла-
ща за 20 минути при 52 ± 2 °C.
Течността отново се прелива през тигела. По-
втаря се цикълът на операциите за трети път.
Накрая течността и остатъкът се изливат в
тигела. Всички останали в колбата влакна се от-
миват с допълнително количество бензилов алко-
хол при 52 ± 2 °C и се прехвърлят в тигела. Тигелът
се отцежда добре.
Влакната се прехвърлят в колба, измиват се с
етанол и след ръчно разклащане се преливат през
филтриращия тигел.
Операцията по измиването се повтаря два или
три пъти. Остатъкът се прехвърля в тигела и се
отцежда добре. Тигелът и остатъкът се изсушават,
охлаждат и претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 6
Триацетати и някои други влакна
(Метод с дихлорометан)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) триацетат (24) или полилактид (33а)
с